576 MÉMOIRES PRÉSENTÉS À L'ACADÉMIE 
le Hainault, à SuZi en Picardie, à Villentrode en Cham- 
pagne, &c. I convient de faire paffer cette argille par plufieurs: 
lotions, pour en extraire tout ce qu'il peut y avoir de falin 
& la matière grafle la plus groffière, qui monte toüjours à 
la furface de l'eau, lorfqu'on laifle à celle-ci le foin de péné- 
trer & de délayer largille. Après que cette argile eft defféchée, 
on en fait brüler environ moitié à une flamme bien claire, 
& aflez longtemps pour que, pilée & délayée dans l'eau, 
elle n'ait plus de liaifon. I faut que cette terre pilée foit 
paflée par un tamis d’abord très-fin, & enfuite par un moyen; 
{ile ciment, en termes de Verrerie, étoit trop gros, il nuiroit à 
la folidité; s'il étoit trop fin, il rendroit le defféchement difficile 
& occafonneroit des gerçures. On doit mêler quatre parties de 
cette aroïlle brûlée & tamifée avec cinq parties de celle qui ne 
l'a pas été, & les faire pêtrir à l'ordinaire avec la plus grande 
attention : la pâte doit être d’une confiflance moyenne; fr elle 
étoit trop dure, les différentes couches ne fe lieroïent pas bien 
enfemble : fi elle étoit trop molle, le noyau pourroit fe déjeter, 
le defléchement en feroit plus long & la retraite plus confi- 
dérable. Il eft néceffaire de faire le noyau hors de la foffe : 
le feu qu'on a employé pour deffécher le moule, ne fuffrroit 
pas pour le recuire parfaitement ce noyau peut être fait dans 
un calibre de bois bien fec & bien folide, dont l'ouverture 
ait trois quarts de pouce de plus que celui du canon. Je fixerois 
au centre de ce calibre un bâton bien droit de bois fec, d’un 
pouce environ de diamètre & de deux pouces plus court que 
le noyau, de façon qu'il ne fortiroit que d’un bout du noyau ; 
le vuide que laifieroit ce bâton, lorfqu'il feroit confumé par 
le feu, ne porteroit aucun préjudice à la folidité du noyau, 
diminueroit le danger des gerçures & faciliteroit l'intime re- 
cuiffôn : ce, calibre doit être rempli par petites portions, & 
il faut avoir foin de bien preffer l'argile & regrater avant d'en 
mettre de nouvelle. Les noyaux faits de cette manière, doivent 
être defféchés très-lentement & bien fecs, mis dans un four- 
neau pour y fouffrir un feu violent pendant huit ou dix jours; 
le feu fupprimé, on bouchers exactement toutes les ouvertures 
du 
